질소 치환 된 중합 반응기 에 이온 교환수 65 중량 부 , 단량체 로 1 , 3 - 부타디엔 75 중량 부 , 지방산 칼륨 1 . 0 중량 부 , 로진 산 칼륨 1 . 5 중량 부 및 칼륨 카보 네이트 2 . 0 중량 부를 상온 에서 투입 하 여 교반 을 실시 하 고 , 3 급 도데 실 머 캅 탄 0 . 9 중량 부 , 디 이소프로필 벤젠 하이드 로퍼 옥사이드 0 . 3 중량 부 , 황 화제 1 철 0 . 0003 중량 부 , 덱 스트로즈 0 . 05 중량 부 , 피롤 인산나트륨 0 . 04 중량 부 를 투입 한 뒤 중합 전환 율 30 내지 40 % 시점 까지 반응 시킨 후 , 이온 교환수 4 중량 부 , 로진 산 칼륨 0 . 5 중량 부 , 3 급 부틸 하이드 로퍼 옥사이드 0 . 3 중량 부 로 이루어진 유화 액 , 1 . 3 - 부타디엔 15 중량 부 를 일괄 투입 하 고 반응 온도 를 70 ℃ 까지 승 온 하 여 10 시간 동안 반응 을 진행 하 였 다 . 그 후 중합 전환 율 이 60 % 에 도달 한 시점 에 나머지 1 , 3 - 부타디엔 10 중량 부 와 황 화제 1 철 0 . 0003 중량 부 , 덱 스트로즈 0 . 05 중량 부 , 피롤 인산나트륨 0 . 04 중랑 뷰 , 디 이소프로필 벤젠 하이드 로퍼 옥사이드 0 . 3 중량 부 를 추가 로 일괄 투입 하 고 , 80 ℃ 까지 승 온 시킨 후 , 중환 전환 율 93 % 시점 에서 반응 을 종료 하 여 소구경 공액 디엔 계 중합체 A - 1 를 수득 하 였 다 . 수득 한 소구경 공액 디엔 계 중합체 는 120 nm 의 평균 입경 을 가진다는 점 을 확인 하 였 다 . 또한 하 기 방법 으로 겔 함량 및 팽윤 지수 를 확인 한 결과 , 78 % 의 겔 함량 을 가진다는 점 을 확인 하 였 다 .